Wachstumserscheinungen des Kupfers, Silbers und Goldes. 
21 
d. h. das gebildete Tellurid war so unbeständig, daß in dem kühler 
gehaltenen Rohrende immer von neuem sublimiertes Tellur auftrat. 
Es mußte deshalb auch hier silberhaltiges Gold verwandt werden. 
Ein zu diesem Zweck benutztes Uhrkettenglied war nach '2 Tagen 
mit tafeligen Kriställchen bedeckt, und nach 4 Tagen waren bereits 
Goldhärchen zu bemerken. Leider war das Wachstum auch hier 
ein sehr langsames, so daß nach einem Monat 
nur moosartige, kurze Auswüchse vorhanden 
waren. 
Bessere Resultate wurden mit natürlichem 
Tellurgold von Lake- View-Mine erhalten. Eine 
Probe des hell messinggelben Minerals wurde 
grob gepulvert und im zugeschmolzenen Vakuum- 
rohr mit Silberblech bei 500° erhitzt. Nach 
24 Stunden bildete das Blech mit dem Tellur- 
gold eine geschmolzene, fast schwarze Masse, 
uebeu welcher am kühlen Ende ziemlich reich- 
liches , dunkles Destillat auftrat. Nach dem 
Abkühlen wurde das Destillat abgeschnitten, 
die gepulverte Schmelze in ein 4 cm hohes, 
zylinderförmig gebogenes Silberblech geschüttet 
und wiederum im Vakuum bei 500° erhitzt. 
Nach 2 Tagen ist das metallische Silber aber- 
mals verbraucht und in Tellursilber umge- 
wandelt. Am kühlen Ende sind kurze, kräftige 
Auswüchse von hell messing-gelbem, stark silber- 
haltigem Gold vorhanden. Nach nochmaligem 
Umwickeln mit Silberblech wird der Versuch 
fortgesetzt. Fig. 8 führt das Endergebnis vor 
Augen, welches durch btägiges Erhitzen auf 
ö00° erzielt wurde. Das Silberblech ist zum 
großen Teil aufgezehrt; nur unter dem Gold- 
bart, der eine Länge von 18 mm erreicht hat, 
sind rechts und links noch Streifen desselben 
sichtbar. Der ganze untere Teil besteht aus 
dem pulverförmigen Gold-Silber-Tellurid , das 
in seiner ganzen Ausdehnung mit kurzen Goldhärcheu bedeckt ist. 
Die Farbe der Auswüchse ist durchweg hell messinggelb wie die 
des natürlichen „Elektrums“. 
Ein ähnlich, wenn auch nicht ganz so schönes Resultat wurde 
erhalten, als zwei Glieder einer Uhrkette mit Silberblech und Tellur 
zunächst im Vakuum auf 500° erhitzt wurden; nach 24 Stunden 
hatte sich eine feste dunkle Masse gebildet, in der von dem bei- 
gefügten Silberblech nichts mehr zu bemerken war; nur die Um- 
risse der Goldglieder waren noch undeutlich zu unterscheiden. 
Nach einer Woche hatten sich am kühlen Ende warzenartige, bis 
Fig. 8. Silberhal- 
tiges Tellurgold m. 
Silber (§ nat. Gr.). 
